202 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
Clivages. Clivages très difficiles suivant d}[ii2Ç)) et p (lOll). Cassure 
eoiichoïdale ou inég-ale. 
Dureté. 7 à 8. 
Densité. 2,966 à 3,001. 2,966 (Framont, Damour). 
Coloration. Ineolore, quelquefois jaunâtre par suite d’infiltrations 
de produits ferrugineux dans les cassures. Eclat vitreux. 
Propriétés optiques. Uniaxe positif. 
M. des Cloizeaux a trouvé [op. cit. II. p. IX) pour la phénacite de 
Framont : 
Li Na 
nj.£ = 1,6673 1,6697 
Il|Oi = 1,6508 1,6540 
d’où, pour la biréfringenee maximum (Na) : 
n,, — Hp = 0,0157 
Pléochroïsme. D’après M. des Cloizeaux, la variété jaune possède en 
lames épaisses un pléochroïsme net avec teinte jaune suivant nf ; sui- 
vant 7ip“, le minéral est ineolore. 
Propriétés électriques. Ilankcl a décrit les cristaux de phénaeite 
comme étant pyroélectriques. MM. Friedel et de Gramont n’ont obtenu 
à cet égard que des résultats négatifs [B. S. M. VIII. 78. 1885) et en 
ont conclu que l’hémiédrie de cette substance était douteuse. Anté- 
rieurement, G. Rose et Riess [P. A. LIX. 398. 1843) étaient arrivés au 
même résultat sur les macles hémimorpbes de Framont. 
Composition chimique. L’analyse suivante de la phénacite de Framont 
est due à Bischof(P. A. XXXIV. 525. 1835) : 
SiO“ 54,40 
GIO 45,57 
MgO-j-Cao. 0,09 
100,06 
Kssais pprognostiques. Infusihle au chalumeau. Inattaquable aux acides. 
Diagnostic. La forme des cristaux et les macles de la phénacite sont 
très caractéristiques. En l’absence de pointement, ce minéral peut être 
confondu avec le quartz. Sa dureté plus grande permet de l’cn distin- 
guer. En lames minces, la biréfringence de la phénacite est un peu plus 
lorte que celle du quartz. 
